318 SUSCEPTIBILITÉ INITIALE DU NICKEL 



57 tours en une seule couche, tandis que le circuit induit, le 

 secondaire avait 91 tours enroulés en deux couches \ 



Malgré les dimensions relativement grandes du four élec- 

 trique, l'uniformité de la température à l'intérieur était très 

 bonne. Pour mesurer cette température, on a utilisé un ther- 

 momètre à résistance de platine. Un pont de Wheatstone ser- 

 vait pour la détermination de la résistance de ce thermomètre. 



La susceptibilité initiale se calcule comme suit, par l'inter- 

 médiaire des grandeui-s suivantes : 



La valeur moyenne du champ magnétique Hm en fonction de 

 l'intensité i du courant dans le circuit primaire est : 



H. = ^^ ^ logn h) (1) 



r2—ri Vri/ ' 



L'induction B dans le tore produite par H™ est mesurée par 



la déviation x du galvanomètre ballistique monté dans le circuit 



secondaire. Entre B et a? on a la relation suivante : 



B = — ^ a; (2) 



g . No . a 



L'intensité d'aimantation I produite par B et Hm est : 



471 



La susceptibilité k résultant de I et Rm est: 



* = iè <^) 



La susceptibilité initiale a se détermine finalement par extra- 

 polation'^ en considérant le point d'intersection de la courbe 

 k =/(Hm) avec l'axe Hm = o. 



Dans les susdites formules, les symboles employés ont les 

 significations suivantes : 



^n ^2> 2 = rayon intérieur, resp. extérieur et section du tore 

 de nickel ; 



N,, Na = nombre de tours de l'enroulement primaire, resp. 

 secondaire du tore ; 



I De plus amples détails relatifs aux enroulements et au four élec- 

 trique sont contenus^ dans la thèse originale. Ils sont aussi visibles par 

 la figure 1. 



■■' Lord Rayleigh. Phil. Mag., 1887, March, p. 225-245. — C. Baur. 

 Wied. Ann., XL 1880, p. 245 et 399. — Tomlinson. Proc. Boy. Soc, 

 1889, Dec. 5. 



